Bolsa 14/23320-3 - Cimentos de resina, Tratamento térmico - BV FAPESP
Avaliação do tempo e da concentração do condicionamento com ácido fluorídrico sobr...
Processo: 14/23320-3
Vigência (Início): 14 de março de 2015
Supervisor no Exterior: Carmem Silvia Pfeifer
Vinculado à bolsa: 13/26573-7 - Efeito da concentração do ácido fluorídrico e do tratamento térmico na resistência de união à cerâmica odontológica, BP.DR
Assunto(s): Cimentos de resina Tratamento térmico Ácido fluorídrico
O objetivo do estudo visa analisar a influência da menor concentração de ácido fluorídrico, sua associação ao prévio tratamento térmico tanto do ácido fluorídrico como da cerâmica, na resistência de união a microtração quando cimentados a um cimento resinoso dual modificado por tio-uretano. Serão confeccionados 105 blocos da cerâmica vítrea IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent) e aleatoriamente divididas em 2 grupos de acordo com a concentração do ácido fluorídrico: 2,5% (n=80) e 10% (n=20). Posteriormente, as amostras serão aleatoriamente subdivididas de acordo com o tipo do tratamento térmico que será realizado anteriormente ao condicionamento ácido da cerâmica: 1) sem tratamento térmico (controle) (n=20); 2) tratamento térmico do ácido fluorídrico (mantido a 70oC durante 1 min) (n=20); 3) tratamento térmico da cerâmica (jateamento com ar quente a 130oC durante 1 min) (n=20); 4) associação do tratamento térmico do ácido e da cerâmica (n=20). O tempo de condicionamento será fixado de acordo com a recomendação do fabricante em 20 s e o grupo do ácido fluorídrico 10% não será submetido ao tratamento térmico (controle). Em seguida, uma nova divisão aleatória das cerâmicas será realizada de acordo com o cimento resinoso: 1) RelyX Ultimate (3M ESPE) sem tio-uretano (n=10); 2) RelyX Ultimate modificado por tio-uretano (n=10). Após o condicionamento, a cerâmica receberá a aplicação do silano Monobond-S (Ivoclar Vivadent), deixado reagir durante 1 min e evaporado com ar quente (60°C±5) durante 1 min. Após espatulado em quantidades iguais, o cimento resinoso será despejado no centro da cerâmica, unido a um bloco de resina composta e submetido a uma carga de cimentação de 150 N durante 2 minutos, seguido de fotoativação de 40 s em cada lado do bloco, com fotoativação final de 1 minuto através da cerâmica. Os blocos cerâmica/resina composta serão armazenados em água destilada durante 24 horas e seccionadas perpendicularmente a interface de união no eixo x e y para a obtenção dos palitos (1mm2), que serão submetidos à resistência de união a microtração. Os dados serão tabulados, juntamente com os padrões de fratura, e o cálculo estatístico ANOVA-3 fatores (concentração ácido fluorídrico; tratamento térmico; cimento resinoso), seguido pelo teste de Tukey 5% será empregado. (AU)